38 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Todos estos minerales fueron disgregados para su análisis dos veces 

 consecutivas con el bi-sulfato potásico, y el residuo insoluble en el agua 

 por la mezcla de carbonatos de potasio y de sodio, procediéndose luego 

 á la investigación de los demás elementos por los métodos conocidos. 

 Los áicalis fueron determinados por investigación separada, disgregando 

 el mineral con el fluoruro de amonio. 



En vista del análisis es difícil prejuzgar la manera como se encon- 

 trarán recíprocamente combinados los elementos, pero parece que tanto 

 en la última muestra como en las anteriores, hecha abstracción en estas 

 de la ganga y materias heterogéneas, son combinaciones de feldspato 

 con un titanato básico de hierro, que pueden muy aproximadamente 

 reducirse á la fórmula (NaO, KO) Si O 2 , Al 2 O 3 3 Si S -f 4 (Fe 2 Óy Ti 0* ; 

 fórmula que por no corresponder á ninguna otra, que yo sepa, de mi- 

 nerales conocidos, me ha inducido á designar dichos minerales como 

 hierro silico titanado, teniendo solo en cuenta los constituyentes que 

 predominan en ellos. 



Ahora bien: la existencia de minerales de misma especie, de com- 

 posición rara como la que acabo de esponer, si se comparan con los 

 de hierro y de titano hasta ahora conocidos, y la circunstancia de en- 

 contrarse unos en Catamarca y otro en la Rioja, presentándose en masas 

 de consideración, según datos que me han sido comunicados; son an- 

 tecedentes que hacen sospechar muy . fundadamente una íntima relación 

 geológica entre los indicados puntos y un yacimiento estenso de esta 

 especie mineral. 



Bajo el i\° 4 acompañó unas muestras de arenas ferruginosas (1) de un 

 color negro, en granos que presentan en algunos puntos superficies espe- 

 culares con indicios de clivaje. Además de ser atraibles por el imán, 

 algunos de sus granos se caracterizan como débiles imanes naturales. 



La porción atraída por el imán tiene el peso específico 4,67 1 , y 

 su composición química es la siguiente : 



Acido titánico 13,62 



Óxido ferroso 28,30 ) A , R ,. 



Óxido férrico 50,62 J 61,6 hierro. 



Pérdida 1,46 



Estas arenas, como se deduce de su composición, pertenecen á la serie 

 de especies metálicas conocidas con la denominación general de Hierro 

 titanado que poseen la apariencia mas ó menos completa del hierro oii- 

 dulado, y que parecen ser mezclas de titanato de hierro con hierro 

 oxidulado. Son por lo común de oríjcn volcánico y disgregaciones de 

 rocas basálticas reducidas á dicho estado de arena por la acción erosiva 

 de las asuas. 



*S" 



(1) Estas y otras muestras iguales, me han sido facilitadas por el Dr. Berg y por D. t. 

 Aguirre á cuyo obsequio debo ademas los datos geológicos que á ellos se refieren. 



